DI GIUSEPPE SIGNORILE jjl) 



idruulica : iiifatU questa polvei'c proveniente daU'eslinzione spontaiic:i del 

 uampione D, impastata a forlc consislenza argillosa, ed iinmersa nell'acqua. 

 fece presa complela dopo :>4 ore d" iiainersione, e quanlo allinduriint'iild 

 siiccessivo, diede i scgueiili singolarissimi risulUimcnli (i). 



Giorai scorsi Durozza 



dopo csprcssa 



I'immersiane in raillimeiri 



3 8, 8 



4 4,5 



9 3,8 



1 3 3,2 



i8 3,0 



a I 3, o 



aG 3, o 



Notisi ora clie il campione A , \\. quale venne solamente esposto al 

 grado nonnale di cotlura ( quello cioe che corrisponde al colore rosso 

 oscuro di sangue neil' argilla ferniginosa ) e che del resto non diflerisce 

 in nulla dal campione D, fece presa cnlro oUo giorni di immersione . e 

 quanlo all' indiirimento successive diede qiiesti risultamenti. 



Giorni scorsi Ourozza 



dopo csprcssa 



I'immcrsione in millimclri (S) 



20 '4) " 



3o "7,0 



1 8o ( sei mcsi ) 3, o 



Li slessi risultamenti ebbi in un campione che contiene il 20 per 100 

 di argilla, e non da il piCi piccolo indizio di magnesia. 



(1) II campione D diede gli gtessi risultamenti sei mcsi dopo la sua cstrazionc dalla fornace ; 

 mi al momcnto son quasi scorsi due anni , ed ultimarocDtc qucsto campione assorbi dell* umidita 

 dal pavimcnto dcUa camera in cui Irovayasi , o non prescnta piu i fenomcni os«orvati : con tuUi- 

 cio piio ancora dare moUi schiarimcnti sulle cliimiclio proprieta clie possiodc; c del rcslo. esscn- 

 dosi gia riaccesc Ic fornaci a Vulia^gio , (|uanto prima nc daro un campione cotto reccntcmeut* 



(9) Quaudo si dica che una malta immcrsa lia la durczza di tre millimclri ( per esempio ', . si 

 latcndc significarc clin un ago di acciaio (precisamenlo come vennc adopcralo dal VirxT ncll'opera 

 citata al N." 15 ) caricato del peso di chilogrammi 0, 9961 , e cadendo liberamcnte dairallczza di 

 cinque ccntimciri , peactra oella malla di Ire miUimetri. 



